312 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Les sulfures sont transformés par le grillage en sulfates, puis dissous 
dans l’eau. Avant de soumettre la solution à 1 electrolyse, on en préci- 
pite le feraumoyen de la chaux. Pour prévenir la polarisation résultant 
du dégagement d’oxygène sur l’anode, on fait arriver dans le bain un 
courant d’acide sulfureux provenant du grillage. Mais l’acide sulfu- 
rique formé esta son tour décomposé, au moins en partie, par le cou- 
rant; et cette décomposition absorbe un surcroît considérablede travail. 
Traitement des minerais de zinc par le procédé Lambotte-Doucet (1879- 
18X0). — Le minerai, grillé au préalable, est traité par l’acide chlor- 
hydrique du commerce, de façon à avoir une solution neutre et con- 
centrée de chlorure zincique. Cette solution est débarrassée du fer 
qu’elle contient au moyen de chaux ou d’oxyde zincique, puis soumise 
à l’action du courant. Ce procédé a été essayé au Bleyberg : le chlore 
qui se dégage sur l’anode de graphite occasionne une polarisation fort 
active ; en outre, la solution devient bientôt acide, et le zinc déposé 
tend à se redissoudre ; bref, au bout de quelque temps, la précipitation 
n’a plus lieu. 
Traitement des minerais de zinc par le procédé Létrange { 1X81). — 
Les blendes sont grillées et les calamines soumises à l’action de l’acide 
sulfureux, jusqu’à transformation des composés zinciques en sulfate ; et 
l’on fait de ce sulfate zincique une solution concentrée pour l’électrolyse. 
L’acide mis en liberté est neutralisé constamment, et ce bain est main- 
tenu au degré de concentration désirable, en le mettant en contact, 
par une circulation continue, avec du minerai oxydé. Le plomb et l’ar- 
gent contenus dans le minerai se retrouvent dans les résidus inso- 
lubles. 
La force motrice à dépenser dans ces trois procédés est considérable. 
En effet, dans celui de Létrange, par exemple, la précipitation de 1 
équivalent de zinc (65,5) de sa solution absorbe, du chef de la décom- 
position du sulfate zincique. seulement, un travail correspondant, 
d'après M. Berthelot, à 106 090 calories; soit par kilo de zinc, 1620 
calories. Il faudra donc, pour précipiter 1 k. de métal en 1 heure, dé- 
penser une quantité d’énergie électrique correspondant à 
1620 X 424 
2,54 chevaux-vapeur ; 
75x60 X 60 
et, le rendement de la machine dynamo-électrique étant évalué à 
30 p. c. du travail du moteur, la force de ce dernier devra être de 
8,48 chevaux. 
Venons-en aux procédés électro-métallurgiques dans lesquels la ma- 
tièreà traiter fait l’office d’anodes solubles. 
Raffinage du cuivre par le procédé Wohlvil. — La Norddeutsche Affi- 
nerei, à Hambourg, exploite ce procédé depuis 1875 pour le raffinage 
